A. LE CHATELIER. — LES PROPRIETES MÉCANIQUES DES MÉTAUX 



513 



doit déduire sa valeur par extrapolation d'une 

 série d'essais de durées de plus en plus longues. 

 Pour les métaux usuels que l'on ne fait travailler 

 qu'à une fraction assez faible de leur charge de 

 rupture, un essai d'une durée de -2' ou 3' fera con- 

 naître, à la température ordinaire, celte charge de 

 rupture avec une approximation sulFisante; mais, 

 en se contentant d'un tel essai, on s'exposerait ù 

 de graves mécomptes, ainsi que le montrent les 

 chiffres donnés ci-dessus, soit à la température 

 ordinaire pour des métaux tels que le zinc, soit aux 

 températures plus élevées pour les autres métaux, 

 pour le cuivre par exemple à partir de îiOO°; l'im- 

 portance du recuit allant en effet en grandissant 

 avec la température, il en est de môme de l'in- 

 tluence du temps qui, pour tous les métaux, devient 

 très grande à une température suffisamment élevée. 

 En voici un exemple pour l'acier : des barreaux 

 d'acier extra doux d'une résistance de 33" à S" 

 nous ont donné à 800° les résultats suivants : 



Durée lie l'essai.. .. 

 Cliargo de rupture. 



25" 3'.ïO" 

 8 li. 5 k. illll 



D'après ces deux chitl'res on peut admettre que 

 la résistance indéfinie de ce métal est à 800" voi- 

 sine de 1" et par conséquent 5 fois plus faible que 

 celle qui est donnée par l'essai de 3'SO" '. 



Résistance au choc. — Les chocs donnent lieu à 

 des efforts de courte dui'ée et produisent par suite 

 des déformations plus faibles que des efforts de 

 même valeur appliqués pendant un temps plus 

 long. La résistance vive à la rupture, toute ques- 

 tion de fragilité mise à part, ne peut donc être 

 déduite, comme on le fait souvent, des ef sais de 

 traction. Elle est toujours supérieure à celle que 

 l'on calculerait de cette façon. L'écart est d'autant 

 plus grand que la dui'ée du choc, durée variable 

 avec la masse et la vitesse relative des corps (jui 

 se choquent, est plus faible. 



Si l'on considère en particulier des chocs de 

 même intensité, par exemple des poids P tom- 

 bant de hauteurs H telles que Px H soit constant, 

 la durée du choc et par suite la déformation se- 

 ront d'autant plus faibles que H sera plus grand. 



Voici par exemple les chiffres d'écrasements ob- 

 tenus dans ces conditions sur des cylindres en 

 plomb de oO '"/m de hauteur et 20 ""/„, de diamètre-. 



' Dans certaines opératiuiis niélallurgiques telles que la 

 manœuvre des canons ou plaques de blindages dans l'opéra- 

 tion de la trempe, on fait travailler à des températures de 

 800° à 901)" les chaînes ou autres engins qui supportent ces 

 pièces. 



2 Cet exemple est emprunté à l'étude de MM. Sarrau el 

 Vieille sur l'emploi de.i manomètre.': à écrasement pour la 

 mesure des pressions développées par les substances e.rplo- 

 sives. 



Poids Hauteur de chute Écrasement 



5 Iti.'. 3» 13oim,3 



10 " 1.50 13,9 



1j l 14,4 



VI. — TliMPÉR.\TUHE. 



La variation des charges de rupture avec la 

 température présente aupoint de vue pratique une 

 grande importance. Pour étudier cette variation il 

 est nécessaire, sous peine de s'exposera de graves 

 erreurs, de n'opérer que sur des métaux préala- 

 blement l'ecuits à la plus élevée des températures 

 que l'on se propose d'atteindre; si l'on mesure en 

 effet la charge de rupture d'un métal écroui à une 

 température à laquelle il se recuit avec une cer- 

 taine vitesse, il se recuira plus ou moins complè- 

 tement suivant la durée de cet essai et le résultat 

 obtenu serabien plus variable avec cette durée que 

 s'il n'avait été influencé que par le recuit spon- 

 tané. 



En voici un exemple, obtenu avec le cuivre à2o0" : 



Durée de l'essai 

 20" 10' 30' 



Cuivre écroui (R = 50 k. i 15») R = 34k. 24k. 7 18k. 

 — recuit R = 25 k. à 1.5°) R = 18,8 17,8 16,4 



On voit que pour le métal écroui la charge de 

 rupture a varié du simple au double quand la du- 

 rée de l'essai a passé de 30' à 20". 



Les métaux pour lesquels la charge de rupture 

 varie d'une manière lente et continue avec la tem- 

 pérature sont peu nombreux ; ce sont en particu- 

 lier les métaux simples tels que le cuivre, l'argent, 

 l'aluminium, le cadmium etc., etc. ; d'autres mé- 

 taux simples, le fer. le nickel, le zinc, tous les 

 dérivés du fer et un grand nombre d'alliages pré- 

 sentent à certaines températures soit une aug- 



50 

 ♦ 5 

 »0 

 35 

 30 

 25 

 20 

 1.5 



-^Q- W ♦40° 80 120 ICO 100 2*0 2Ô0 320 380 400 440 480 

 Fig. 2. 



mentalion, soit une chute brusque de résistance. 

 Enfin les altiageséprouvent en outre aux tempéra- 



